natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Component type-approval number(s) if available: …
Typgodkännandemärkets placering och fastsättningsmetod i fråga om komponenter och separata tekniska enheter: …
As defined in the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3.), Annex 7 (document TRANS/WP.29/78/Rev.2, para.
Invändiga material
2).
Material avsett för horisontell/vertikal/horisontell och vertikal montering [1]
Strike out what does not apply.
Material som är avsett att monteras mer än 500 mm över sittdynan och/eller i fordonets tak: ja/inte tillämpligt [1] Stryk det som inte är tillämpligt.
ANNEX 2
Kompositmaterial/enkelt material [1] Stryk det som inte är tillämpligt.
INFORMATION DOCUMENT FOR COMPONENT
, antal skikt [1] Stryk det som inte är tillämpligt.
In accordance with paragraph 3.2 of the Regulation relating to the type-approval of a component used in the interior compartment, the engine compartment and any separate heating compartment with regard to its burning behaviour and/or the capability to repel fuel or lubricant of insulation materials used in the engine compartment and any separate heating compartment.
Typ av ytbeläggning [1] Stryk det som inte är tillämpligt.
In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the approval mark: …
Eventuellt typgodkännandenummer: …
Interior materials
Isoleringsmaterial
Material(s) intended for horizontal/vertical/horizontal and vertical installation [1]
Material avsett för horisontell/vertikal/horisontell och vertikal montering [1] Stryk det som inte är tillämpligt.
Material intended to be installed more than 500 mm above the seat cushion and/or in the roof of the vehicle: yes/not applicable [1] Strike out what does not apply.
Elektriska kablar
Composite/single [1] Strike out what does not apply.
Materialets användningsområde: …
material, number of layers [1] Strike out what does not apply.
BILAGA 3
Type of coating [1] Strike out what does not apply.
MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV EN KOMPONENTTYP
Type-approval number, if available: …
(Största format: A4 [210 × 297 mm])
Insulation materials
Utfärdat av: Myndighetens namn
Material(s) intended for horizontal/vertical/horizontal and vertical installation [1] Strike out what does not apply.
Om (2): Beviljat typgodkännande
Electric cables
Utökat typgodkännande
Material(s) used for: …
Ej beviljat typgodkännande
ANNEX 3
Återkallat typgodkännande
COMMUNICATION
av en fordonstyp enligt föreskrifter nr 118
(Maximum format: A4 (210 × 297 mm))
Typgodkännande nr: Utökning nr:
issued by: Name of administration
Skäl till eventuell utökning av typgodkännandet:
Concerning (2): Approval granted
Avsnitt I
Approval extended
Fabrikat (tillverkarens handelsnamn):
Approval refused
Typ:
Approval withdrawn
Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet/komponenten/den separata tekniska enheten (2) (b):
of a vehicle type pursuant to Regulation No 118
Märkningens placering:
Approval No Extension No
Fordonskategori (c):
Reasons for extention:
Tillverkarens namn och adress:
Section I
Typgodkännandemärkets placering:
Make (trade name of manufacturer):
Monteringsanläggningens (Monteringsanläggningarnas) namn och adress:
Type:
Avsnitt II
Means of identification of type, if marked on the vehicle/component/ separate technical unit (2) (b):
Ytterligare information (i förekommande fall):
Location of that marking:
Teknisk tjänst som ansvarar för provningarna:
Category of vehicle (c):
Provningsrapportens datum:
Name and address of manufacturer:
Provningsrapportens nummer:
Location of the approval mark:
Eventuella anmärkningar:
Address(es) of assembly plant(s):
Ort:
Section II
Datum:
Additional information (where applicable)
Underskrift:
Technical Service responsible for carrying out the tests:
En förteckning över de dokument som finns i förvar hos typgodkännandemyndigheten bifogas detta meddelande och kan fås på begäran.
Date of test report:
Särskiljande landsnummer för det land som beviljat/utökat/ej beviljat/återkallat typgodkännandet.
Number of test report:
Stryk det som inte är tillämpligt (i vissa fall, då mer än ett alternativ är tillämpligt, behöver inget strykas).
Remarks (if any):
Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av detta informationsdokument, ska dessa tecken ersättas av symbolen ”?” i dokumentationen. (t.ex.
Place:
ABC??123??).
Date:
Enligt definitionen i bilaga 7 till de konsoliderade föreskrifterna om fordonstillverkning (R.E.3) (punkt 2 i dokument TRANS/WP.29/78/Rev.2/).
Signature:
BILAGA 4
The index to the information package lodged with the Type-Approval Authority, which may be obtained on request, is attached.
Om (2): Beviljat typgodkännande
Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused or withdrawn approval.
av en typ av komponent enligt föreskrifter nr 118
Strike out what does not apply (there are cases where nothing needs to be deleted, when more than one entry is applicable).
Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på anordningen (b):
If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the vehicle, component or separate technical unit types covered in this information document, such characters shall be represented in the documentation by the symbol "?" (e.g. ABC??123??).
Eventuell tilläggsinformation: se bilaga 1
As defined in Annex 7 to the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.2, para.
BILAGA 5
2).
TYPGODKÄNNANDEMÄRKETS UTFORMNING
ANNEX 4
Exempel 1
concerning (2): Approval granted
(Se del I i dessa föreskrifter)
of a component type pursuant to Regulation No 118
a = min.
Means of identification of type, if marked on the device (b):
8 mm
Additional information (where applicable): see Appendix 1
Det fordon som försetts med ovanstående typgodkännandemärke har typgodkänts i Nederländerna (E4) enligt del I i föreskrifter nr 118 med typgodkännandenummer 021234.
ANNEX 5
De två första siffrorna (02) i typgodkännandenumret visar att typgodkännandet beviljats enligt kraven i ändringsserie 02 till föreskrifter nr 118.
ARRANGEMENTS OF APPROVAL MARKS
Exempel 2
Example 1
(Se del II i dessa föreskrifter)
(See Part I of this Regulation)
Den komponent som försetts med ovanstående typgodkännandemärke har typgodkänts i Nederländerna (E4) enligt del II i föreskrifter nr 118 med typgodkännandenummer 021234.
a = 8 mm min
Tilläggssymbolen
The above approval mark affixed to a vehicle shows that the type concerned was approved in the Netherlands (E4) pursuant to Part I of Regulation No 118 under approval No 021234.
visar i vilken riktning komponenten får monteras:
The first two digits (02) of the approval number indicate that the approval was granted in accordance with the requirements of the 02 series of amendments to Regulation No 118.
Symbolen
Example 2
visar att komponenten uppfyller kraven i punkt 6.2.2.
(See part II of this Regulation)
visar att det rör sig om ett typgodkännande som fullständig anordning, såsom säten, mellanväggar, osv.
The above approval mark affixed to a component shows that the type concerned was approved in the Netherlands (E4) pursuant to Part II of Regulation No 118 under approval number 021234.
Tilläggssymbolerna används endast när de är tillämpliga.
The additional symbol
BILAGA 6
indicates the direction which the component may be installed.
PROVNING FÖR BESTÄMNING AV HORISONTELL BRINNHASTIGHET HOS MATERIAL
The symbol
PROVTAGNING OCH PRINCIPER
indicates that the component fulfils the requirements in paragraph 6.2.2.
Om materialet är isotropt ska fem prover genomgå provning och om materialet är anisotropt ska tio prover genomgå provning (fem för varje riktning).
indicates an approval as a complete device such as seats, separation walls, etc.
Provtagningen ska ske från det material som provas.
The additional symbols are only used if applicable.
För material med olika brinnhastighet i olika riktningar ska varje riktning provas.
ANNEX 6
Proverna ska i detta fall placeras i apparaturuppställningen så att den högsta brinnhastigheten uppmäts.
TEST TO DETERMINE THE HORIZONTAL BURNING RATE OF MATERIALS
När materialet levereras skuret i fastställd bredd, ska en längd av minst 500 mm skäras ut längs materialets hela bredd.
SAMPLING AND PRINCIPLE
Ur detta material hämtas prover minst 100 mm från kanterna och på samma inbördes avstånd.
Five samples shall undergo the test in the case of an isotropic material or ten samples in the case of a non-isotropic material (five for each direction).
Proverna ska tas på samma sätt från färdiga produkter, när detta är möjligt på grund av produktens form.
The samples shall be taken from the material under test.
När produktens tjocklek överstiger 13 mm ska denna minskas till 13 mm på mekanisk väg på den sida som inte är vänd mot respektive utrymme (passagerarutrymmet, motorutrymmet eller det separata värmeutrymmet).
In materials having different burning rates in different material directions, each direction has to be tested.
Om detta är omöjligt ska provningen utföras i enlighet med den tekniska tjänstens anvisningar, med den ursprungliga materialtjockleken som ska uppges i provningsrapporten.
The samples are to be taken and placed in the test apparatus so that the highest burning rate will be measured.
Kompositmaterial (se punkt 6.1.3) ska provas som om de vore homogent uppbyggda.
When the material is supplied in widths, a length of at least 500 mm shall be cut covering the entire width.
För material med överlagrade skikt av olika sammansättning som inte anses vara kompositmaterial ska alla materialskikt till ett djup av 13 mm från den yta som är vänd mot respektive utrymme provas vart och ett för sig.
From this the samples shall be taken so as to be at least 100 mm from the material edge and equidistant from each other.
Ett prov hålls horisontellt i en U-formad hållare och utsätts för en definierad låga under 15 s i en förbränningskammare, varvid lågan påverkar provets fria ände.
Samples shall be taken in the same way from finished products, when the shape of the product permits.
Under provningen kontrolleras om och när lågan släcks, eller den tid det tar för lågan att passera en uppmätt sträcka.
When the thickness of the product is more than 13 mm, it shall be reduced to 13 mm by a mechanical process applied to the side which does not face the respective compartment (interior, engine or separate heating compartment).
APPARATURUPPSTÄLLNING
If it is impossible, the test shall be carried out, in accordance with the Technical Service, on the initial thickness of the material, which shall be mentioned in the test report.
Förbränningskammare (figur 1), företrädesvis av rostfritt stål och med de mått som anges i figur 2.
Composite materials (see paragraph 6.1.3) shall be tested as if they were of uniform construction.
Kammarens framsida är försedd med ett flamtåligt inspektionsfönster, som kan täcka framsidan och vara utformat som en åtkomstpanel.
In the case of materials made of superimposed layers of different composition which are not composite materials, all the layers of material included within a depth of 13 mm from the surface facing towards the respective compartment shall be tested individually.
Kammarens botten har ventilationshål och överdelen har en ventilationsspringa runt om.
A sample is held horizontally in a U-shaped holder and is exposed to the action of a defined flame for 15 seconds in a combustion chamber, the flame acting on the free end of the sample.
Förbränningskammaren står på fyra ben med höjden 10 mm.
The test determines if and when the flame extinguishes or the time in which the flame passes a measured distance.
Förbränningskammaren kan ha ett hål i ena änden för insättning av provhållaren med provet.
APPARATUS
I andra änden finns ett hål för gasledningen.
Combustion chamber (Figure 1), preferably of stainless steel and having the dimensions given in Figure 2.
Smält material fångas upp i ett tråg (se figur 3) som placeras på kammarens botten mellan ventilationshålen utan att täcka något ventilationshålsområde.
The front of the chamber contains a flame-resistant observation window, which may cover the front and which can be constructed as an access panel.
Figur 1
The bottom of the chamber has vent holes, and the top has a vent slot all around.
Exempel på förbränningskammare med provhållare och spilltråg
The combustion chamber is placed on four feet, 10 mm high.
Figur 2
The chamber may have a hole at one end for the introduction of the sample holder containing the sample; in the opposite end, a hole is provided for the gas line.
Exempel på förbränningskammare
Melted material is caught in a pan (see Figure 3) which is placed on the bottom of the chamber between vent holes without covering any vent hole area.
(mått i mm)
Figure 1
(mått i mm)
Example of combustion chamber with sample holder and drip tray
Prov
Figure 2
Prov
Example of combustion chamber
Figur 3 Gasbrännare
(Dimensions in millimetres)
Typiskt spilltråg
Gas burner
En provhållare bestående av två U-formade metallplattor eller ramar av korrosionsbeständigt material.
Sample
Måtten anges i figur 4.
Vent slot
Den nedre plattan är försedd med stift och den övre med motsvarande hål som tillsammans garanterar att provet hålls fast ordentligt.
Figure 3
Stiften fungerar även som mätpunkter i början och slutet av brinnsträckan.
Typical drip pan
Det ska finnas ett stöd i form av värmebeständiga trådar (diameter 0,25 mm) över ramen med ett inbördes avstånd på 25 mm över den nedre U-formade ramen (se figur 5).
Sample holder, consisting of two U-shaped metal plates or frames of corrosion-proof material.
Undersidan av provet ska befinna sig 178 mm över golvplattan.
Dimensions are given in Figure 4.
Avståndet mellan provhållarens främre kant och kammarens innervägg ska vara 22 mm; avståndet mellan provhållarens längsgående sidor och kammarens sidor ska vara 50 mm (samtliga mått är invändiga) (se figurerna 1 och 2).
The lower plate is equipped with pins, the upper one with corresponding holes in order to ensure a consistent holding of the sample.
Figur 4
The pins also serve as the measuring points at the beginning and end of the burning distance.
Exempel på provhållare
The plane of the lower side of samples shall be 178 mm above the floor plate.
Figur 5
(See Figures 1 and 2)
Längd
Figure 4
Den lilla antändningskällan utgörs av en Bunsenbrännare med en invändig diameter av 9,5 ± 0,5 mm. Den placeras på ett sådant sätt i provskåpet att mittpunkten på dess munstycke befinner sig 19 mm nedanför mitten på nedre kanten av provets öppna ände (se figur 2).
Example of sample holder
Provningsgas
Cover plate
Den gas som brännaren förses med ska ha ett energivärde nära 38 MJ/m3 (till exempel naturgas).
Figure 5
Metallkam, minst 110 mm lång, med sju till åtta mjukt avrundade tänder per 25 mm.
Example of section of lower U-frame design for wire support facility
Stoppur, noggrannhet 0,5 s.
Grooves 2 × 2 (direction sample)
Rökkammare.
Length
Förbränningskammaren kan placeras i en rökkammare, förutsatt att dess volym är minst 20 gånger och högst 110 gånger större än förbränningskammarens volym och förutsatt att varken dess höjd, bredd eller längd är mer än 2,5 gånger något av de två andra måtten.
Grooves 0,5 × 0,5 Outer frame side
Innan provningen utförs ska den vertikala lufthastigheten genom rökkammaren uppmätas 100 mm framför och bakom förbränningskammarens slutliga placering.
The small ignition source is provided by a Bunsen burner having an inside diameter of 9,5 ± 0,5 mm.
Hastigheten ska ligga mellan 0,10 och 0,30 m/s för att man ska undvika besvär för operatören i form av förbränningsprodukter.
It is located in the test cabinet so that the centre of its nozzle is 19 mm below the centre of the bottom edge of the open end of the sample (see Figure 2).
Det är möjligt att använda en rökkammare med naturlig ventilation och lämpligt avpassad lufthastighet.
Test gas
PROVER
The gas supplied to the burner shall have a calorific value near 38 MJ/m3 (for example natural gas).
Form och mått
Metal comb, at least 110 mm in length, with seven to eight smooth rounded teeth per 25 mm.
Provernas form och mått anges i figur 6.
Stop-watch, accurate to 0,5 seconds.
Provets tjocklek motsvarar tjockleken på den produkt som ska provas.
Fume cupboard.
Den får inte vara större än 13 mm. När provtagningen så medger ska provet ha ett oförändrat tvärsnitt över hela sin längd.
The combustion chamber may be placed in a fume cupboard assembly provided that the internal volume is at least 20 times, but not more than 110 times, greater than the volume of the combustion chamber and provided that no single height, width, or length dimension of the fume cupboard is greater than 2,5 times either of the other two dimensions.
Figur 6
Before the test, the vertical velocity of the air through the fume cupboard shall be measured 100 mm in front of and behind the final position where the combustion chamber will be located.
Om formen och måtten hos en produkt inte medger provtagning av en viss storlek, ska följande minimimått iakttas:
It shall be between 0,10 and 0,30 m/s in order to avoid possible discomfort, by combustion products, to the operator.
För prover med en bredd på 3–60 mm ska längden vara 356 mm. I detta fall provas materialet över produktens bredd.
It is possible to use a fume cupboard with natural ventilation and an appropriate air velocity.
För prover med en bredd på 60–100 mm ska längden vara minst 138 mm. I detta fall motsvarar den möjliga brinnsträckan längden på provet, varvid mätningen börjar vid den första mätpunkten.
SAMPLES
Behandling
Shape and dimensions
Proverna ska konditioneras under minst 24 timmar, men inte längre än 7 dagar, vid en temperatur av 23 ± 2 °C och en relativ fuktighet av 50 ± 5 %; proverna ska bibehållas under dessa förhållanden fram till omedelbart före provningen.
The shape and dimensions of samples are given in Figure 6.
FÖRFARANDE
The thickness of the sample corresponds to the thickness of the product to be tested.
Placera proverna med noppad eller uppruggad yta på ett plant underlag och stryk ytan två gånger mothårs med kammen (punkt 2.5).
It shall not be more than 13 mm.
Placera provet i provhållaren (punkt 2.2) med den exponerade sidan vänd nedåt mot lågan.
When taking the sample permits, the sample shall have a constant section over its entire length.
Ställ in gaslågan till en höjd av 38 mm med hjälp av märket i kammaren, med brännarens luftintag stängt.
Figure 6
Låt lågan brinna under minst 1 min för stabilisering innan det första provet utförs.
If the shape and dimensions of a product do not permit taking a sample of the given size, the following minimum dimensions shall be maintained:
Skjut in provhållaren i förbränningskammaren så att provets ände utsätts för lågan och stryp gasflödet efter 15 s.
For samples having a width of 3 to 60 mm, the length shall be 356 mm.
Brinntiden börjar mätas i det ögonblick som lågans nedre del passerar den första mätpunkten.
In this case the material is tested in the product's width;
Lågans utbredning ska observeras på den sida där den brinner snabbast (övre eller nedre sida).
For samples having a width of 60 to 100 mm, the length shall be at least 138 mm.
Brinntidsmätningen avslutas när lågan har passerat den sista mätpunkten, eller när lågan slocknar innan den når den sista mätpunkten.
In this case the potential burning distance corresponds to the length of the sample, the measurement starting at the first measuring point.
Om lågan inte når fram till den sista mätpunkten, mäts brinnsträckan fram till den punkt där lågan slocknade.
Conditioning
Brinnsträckan är den påverkade delen av provet, som har förstörts på ytan eller invändigt genom förbränning.
The samples shall be conditioned for at least 24 hours but not more than 7 days at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
Om provet inte antänds eller inte fortsätter att brinna när brännaren har släckts, eller om lågan släcks innan den når den första mätpunkten så att någon brinntid inte registreras, ska brinnhastigheten anges till 0 mm/min i provningsrapporten.
PROCEDURE
När man utför eller upprepar en serie provningar är det viktigt att förbränningskammaren och provhållaren har en högsta temperatur på 30 oC innan nästa provning inleds.
Place samples with napped or tufted surfaces on a flat surface and comb twice against the nap using the comb (paragraph 2.5).
BERÄKNING
Place the sample in the sample holder (paragraph 2.2) so that the exposed side will be downwards to the flame.
Förbränningshastigheten B [1], i mm/min, erhålls med formeln
Adjust the gas flame to a height of 38 mm using the mark in the chamber, the air intake of the burner being closed.
där
Before starting the first test, the flame shall burn at least for 1 min for stabilisation.
s brinnsträckan i millimeter
Push the sample-holder into the combustion chamber so that the end of the sample is exposed to the flame, and after 15 seconds cut off the gas flow.
t tiden i sekunder för brinnsträckan s.
The measurement of the burning time starts at the moment when the foot of the flame passes the first measuring point.
Brinnhastigheten (B) för varje prov beräknas endast i det fall lågan når den sista mätpunkten eller provets slutpunkt.
Observe the flame propagation on the side burning faster than the other (upper or lower side).
BILAGA 7
Measurement of burning time is completed when the flame has come to the last measuring point or when the flame extinguishes before coming to the last measuring point.
PROVNING FÖR BESTÄMNING AV SMÄLTEGENSKAPER HOS MATERIAL
If the flame does not reach the last measuring point, measure the burnt distance up to the point where the flame extinguished.
Fyra prover från båda sidorna (om de inte är identiska) ska provas.
Burnt distance is the decomposed part of the sample, which is destroyed on its surface or in the interior by burning.
Ett prov placeras horisontellt vid ett elektriskt värmeelement.
In so far as the sample does not ignite or does not continue burning after the burner has been extinguished, or when the flame extinguishes before reaching the first measuring point, so that no burning time is measured note in the test report that the burning rate is 0 mm/min.
Ett uppsamlingskärl placeras under provet för uppsamling av eventuella droppar.
When running a series of tests or repeat tests, ensure that the combustion chamber and sample holder have a maximum temperature of 30 °C before starting the next test.
Råbomull placeras i uppsamlingskärlet för kontroll av om dropparna bildar lågor.
CALCULATION
Apparaturuppställningen (se figur 1) ska bestå av
The burning rate, B [1], in millimetres per minute, is given by the formula:
ett elektriskt värmeelement,
where:
en provhållare med galler,
s the burnt distance, in millimetres;
ett uppsamlingskärl (för eventuella droppar),
t the time, in seconds, to burn distance s.
en hållare (för apparaturuppställningen).
The burning rate (B) for each sample is only calculated in the case where the flame reaches the last measuring point or the end of the sample.
Som värmekälla ska ett elektriskt värmeelement med uteffekt 500 W användas.
ANNEX 7
Strålningsytan ska bestå av en genomskinlig kvartsplatta med en diameter på 100 ± 5 mm.
TEST TO DETERMINE THE MELTING BEHAVIOUR OF MATERIALS
Strålningsvärmen från apparaturuppställningen, som mäts på en yta som löper parallellt med värmeelementets yta och på ett avstånd av 30 mm, ska uppgå till 3 W/cm2.
Four samples, for both faces (if they are not identical) shall undergo the test.
Kalibrering
A sample is placed in a horizontal position and is exposed to an electric radiator.
För kalibrering av värmeelementet ska en värmeflödesmätare (radiometer) av typen Gardon (folie) med ett arbetsområde som inte överstiger 10 W/cm2 användas.
A receptacle is positioned under the specimen to collect the resultant drops.
Mätföremålet som absorberar strålningen, företrädesvis med någon konvektion, ska vara plant, cirkulärt, högst 10 mm i diameter och belagt med en hållbar mattsvart yta.